Einzelne Mineralien. 



-337- 





Pb 



S 



As 



Sb 



Fe 



Sa. 



Sartorit . . 



. . 43,24 



25,81 



30,80 



— 



— 



99.85 



» • • 



. . 43,98 



25,60 



30,46 



— ■ 



— 



99,99 



5) * * 



. . 43,72 



25,12 



30,12 





— 



98,96 







OQ A 1 









yy,o4 





, . 51,62 



23,64 



24,91 







100,17 





. . 52,43 



24,12 



21,96 



0,43 



0,33 



99,27 



Jordanit . . 



. . 68,61 



18,19 



12,32 







99,12 



7) • ' 



. . 68,83 



18,42 



12,46 







99,71 



Es folgt dann die Beschreibung der krystallographischen Verhältnisse. 



1. Jordanit. 



Krystallsystem : Monoklin ; a : b : c = 0,4945 : 1 : 0,2655. 

 ß = 89° 26i' (Baumhauer). 



Gemessen wurden 20 Krystalle und an denselben 11 neue Formen 

 beobachtet, womit die Zahl der bekannten Formen auf 137 steigt. Die- 

 selben sind in einer Tabelle zusammengestellt. Die neuen Formen sind 

 die folgenden: fr == (340) ooPf, 3s = (310) ooP3, 5s = (510) ooP5, 

 — yq = (2.11.2)— yj?y, — fq = (292) -f-Ff, — f q = (232) — |3P| , 

 17 q = (1 . 17 . T) 17P17, 14 q = (1 .14.1) 14P14, 13 q = (1 . 13 . T) 13P13, 

 f q = (252) fPf, -|z = (432) -2Pf. 



Drei Krystalle, an denen diese neuen Formen auftreten, werden ge- 

 nauer beschrieben, und dabei auch die Messungen und Berechnungen für 

 die Formen angegeben. 



Ferner wurden vier Zwillingsgesetze festgestellt: 



1. Zwillingsebene (101) Poo ; die Zwillingsfläche angezeigt durch zahl- 

 reiche Zwillingslamellen. 



2. Zwillingsebene (301) — 3Poo, neues, an zwei Krystallen beobachtetes 

 Zwillingsgesetz, stets mit dem vorhergehenden zusammen auftretend. 



3. Zwillingsebene (101) — Poo. 



4. Zwillingsebene (30T) 3Poo. 



Farbe der Krystalle bleigrau, doch oft roth, grün, blaugrün oder gelb 

 angelaufen. Strich schwarz ; Spaltbarkeit sehr vollkommen nach (010) ooPoo, 

 eine zweite nach (TOI) Poo. Bruch muschelig; Härte = 3; spec. Gew. 

 6,384 — 6,413. Oft innig verwachsen mit kleinen gerundeten Bleiglanz- 

 krystallen und schwerlich je frei von eingeschlossenen Pyritkryställchen. 



2. Rathit. 



Krystallsystem rhombisch ; a : b : c = 0,4782 : 1 : 0,5112. 

 Verf. wählt eine von der BAUMHAUER'schen verschiedene Fussstellung : 



a, b, c = a, c, b (Baumhauer). 

 Die Ebene der Spaltbarkeit verändert sich hiernach von (001) OP 

 in (010) 00P66 übereinstimmend mit jener des Jordanit. 



Es wurden 25 aus dem Dolomit von Lengenbach stammende Krystalle 

 untersucht und daran 62 Formen bestimmt, darunter 37 vorher nicht be- 

 obachtete; dazu kommen noch zwei Flächen (074) |Po6 und (0 . 15 . 1) 15P66, 

 N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1902. Bd. II. w 



